1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 113 
Fayalit-Subindividuen sind jedoch so dünn und fein, dass eine idiomorphe 
Kontur derselben gegen den Magnetit sich dem mikroskopischen Studium 
entziehen würde. 
Also: zuerst Aussonderung von Fayalit, dann Krystallisation von 
Magnetit, dabei auch fortgesetzte Ausscheidung von Fayalit, zum Schluss 
in kleinen Subindividuen. 
— Wir lenken die Aufmerksamkeit darauf, dass die nach dem Anfang 
der Magnetit-Bildung fortgesetzte Aussonderung des Olivinminerals in den 
beiden obigen Fållen in der Weise vor sich ging, dass das in den 
späteren Krystallisationsstadien ausgeschiedene Olivinmineral dieselbe 
krystallographische Orientierung bekam, wie die nächst angrenzenden 
Individuen des zuerst ausgeschiedenen Olivins. — Derselben Erscheinung 
begegnen wir sehr oft in unseren Schmelzprodukten. 
— Der durch die zwei zuletzt besprochenen Beispiele erleuchtete 
Krystallisationsvorgang, nämlich zuerst Olivin, später Magnetit mit fort- 
gesetzter Aussonderung des Olivins, wiederholt sich in vielen unserer 
Schmelzprodukte, mit einer nennenswerten, doch noch relativ niedrigen 
Magnetit-Menge, nämlich nach Ermessen mit etwa 3—12 9 Magnetit. — 
Ich erwähne nur noch ein Beispiel (Rohschlacke von Evje Nickelwerk, 
1902): zuerst verhältnismässig grosse, porphyrisch ausgeschiedene Olivin- 
oder Fayalit-Krystalle, (#e,M7g),S?O,, in den centralen Teilen durch- 
gängig ohne Magnetit, dagegen in der Peripherie häufig eine Menge 
von Magnetit-Oktaëdern, die gelegentlich ein klein wenig in die grossen, 
porphyrischen Olivinkrystalle hinein stecken. Dann eine Grundmasse, 
aus Magnetit — teils in Oktaédern und teils in einem ganz feinen Skelett- 
aufbau nach den drei Achsen —, kleinen Olivinskeletten und etwas Glas 
bestehend. Oft zeigt der Magnetit in dieser Grundmasse eine idiomorphe 
Kontur gegen die Olivinskelette; ob auch das umgekehrte der Fall ist, 
konnte nicht entschieden werden, Also hier: zuerst Aussonderung von 
Olivin in grössen Krystallen; dann Anfang der Bildung von Magnetit 
in einigermassen grossen Krystallen; später fortgesetzte Aussonderung 
beider Mineralien, und zwar nach einer Zeit, nämlich als die Viskosität 
der Lösung zunahm, nur in ganz kleinen und feinen Skeletten; und zum 
Schluss, als die Viskosität sehr gross wurde, Erstarrung der Restmasse 
zu Glas, 
Krystallisationsfolge (bei Magnetit in reichlicher Menge): ı Magnetit, 
2 Olivin und fortgesetste Krystallisation von Magnetit. 
In einer Reihe Magnetit-Fayalit-Schlacken und synthetisch darge- 
stellter Schmelzprodukte, die mindestens etwa 15—20 % Magnetit, Rest 
Vid.-Selsk. Skrifter. M.-N. Kl, 1908, No. 8. 5 
